STUDI BATANG PIMPING ( Themoda gigantea ) SEBAGAI BAHAN DASAR PELAMPUNG ALAT TANGKAP PANCING

## STUDY OF PIMPING STEM (Themoda gigantea) AS THE BASIC MATERIAL FOR FISHING FLOAT
Setnayanti, Muhammad Natsir Kholis * , Syafrialdi Universitas Muaro Bungo, Jambi, Indonesia
Jl. P. Diponegoro Pemancar TVRI, MUARA BUNGO, Indonesia 37211 Kelurahan Cadika Jambi, Indonesia
* Korespondensi : kholis2336@gmail.com (MN Kholis)
Diterima 28 Maret 2022 – Disetujui 24 April 2022
ABSTRAK. Batang pimping ( Themoda gigantea ) merupakan tumbuhan sejenis suku padi-padian yang tersebar di  semua  pulau  Indonesia,  mulai  dari  daratan  rendah  hingga  ketinggian  1450  m  dpl.  Batang  pimping  belum banyak  dimanfaatkan kegunaannya.  Penelitian  ini  akan memanfaatkan batang  pimping  untuk  dibuat  menjadi pelampung.  Tujuan  penelitian  untuk  menguji  batang  pimping  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  pelampung pancing  dan  menganalisis  biaya  pembuatannya.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen (pengamatan pada sebuah percobaan). Sumber data yang diperoleh adalah data primer dari hasil uji coba dan pengamatan langsung  di  laboratorium.  Unit  percobaan  dibuat  sebanyak  3  model  dengan  9 sampel  dan  satu kontrol. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batang pimping ( Themoda gigantea ) dapat dijadikan pelampung pada alat tangkap pancing dengan rata- rata daya apung terbaik 8.390 kgf.m 3 , dry weight 1,1 g, wet weight dan water absorption 1,22 % serta kerapatan 0,28 g/cm 3 . Pelampung berbahan batang pimping juga mudah dibuat dan biaya murah.
KATA KUNCI: Batang pimping, bahan alat penangkapan ikan, pancing, pelampung, serat alami.
ABSTRACT . Pimping  stem  (Themeda  gigantea)  is  a  type  of  plant  that  is  spread  across  all  the  islands  of Indonesia, from the lowlands to an altitude of 1450 m above sea level. Pimping stem have not been widely used. This research will utilize the pimping stem to be made into a float. The purpose of the study was to test the pimping stem as the basic material for making fishing float and analyze the cost of making it. The method used is the experimental method (observation of an experiment). The source of the data obtained is primary data from the results of trials and direct observations in the laboratory. The experimental unit consisted of three models with nine samples and one control. The data that has been collected will be analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the pimping stem (Themoda gigantea) could be used as a float on fishing gear with the best floating power of 8,390 kgf.m 3 , dry weight 1.1 g, wet weight and water absorption 1.22 % and density of 0.28 g/cm 3 . Float made from pimping stem are also easy to make and low cost.
KEYWORDS: Pimping stem, fishing gear materials, fishing rod, float, natural fiber

## 1. Pendahuluan
Pelampung merupakan salah satu komponen atau bagian ( fishing gear material ) alat penangkapan ikan. Pelampung digunakan sebagai daya apung suatu alat penangkapan ikan atau tanda saat alat tangkap ikan dioperasikan. Bahan yang digunakan pada pelampung biasanya berbahan sintetis atau kayu. Toko pancing/nelayan  menjual  pelampung  dengan  harga  cukup  tinggi  karena  bahan  dari  kayu  berkualitas semakin terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut, pengetahuan mengenai pembuatan pelampung pada alat tangkap ikan menggunakan bahan alternatif perlu dilakukan untuk efisiensi kegiatan penangkapan ikan, terutama pelampung pada pancing joran/katrol. Selain itu hal teknis juga perlu diperhatikan seperti pemakaian bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan alat tangkap ( fishing gear material ) yang ramah lingkungan.
(Authentic Research of Global Fisheries Application Journal) E-ISSN: 2715-7113
e-mail: aureliajournal.pkpd@gmail.com
Bahan alami atau serat alami sebagai alternatif perlu dicoba, karena disamping harganya relatif lebih murah serat alami memiliki keunggulan  lebih mudah terurai sehingga memperkecil limbah  atau sampah ke laut dan juga memperkecil terjadinya ghost fishing di perairan umum (Nofrizal et al., 2013). Kajian penangkapan ikan berbahan alami memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
E  monocot  (2015)  melaporkan  bahwa  pimping  ( Themoda  gigantea )  sejenis  suku  padi-padian. Tumbuhan ini tersebar dari wilayah Indocina, Nusantara, hingga  Pasifik. Tumbuhan ini memiliki batang yang kokoh setinggi 150- 400 cm dengan ukuran buluh sebesar ibu jari kaki dan berempulur, berempulur yaitu  bagian  terdalam  dari  batang  tumbuhan  (pembuluh).  Hidup  tersebar  di  semua  pulau  mulai  dari daratan rendah hingga ketinggian 1450 m dpl, hidup di tepi sungai, tebing, jurang, padang ilalang dan tempat terbuka lainnya. Kajian tentang batang pimping sebagai pelampung alat tangkap pancing sejauh ini belum ada, oleh karena itu kajian  batang pimping sebagai pelampung perlu dilakukan. Selain mudah ditemui tanaman pimping tumbuh liar di hutan dan di pinggir jalan raya Kota Muara Bungo, sehingga masyarakat beranggapan tanaman pimping sebagai hama. Pada kesempatan ini, peneliti akan mencoba memanfaatkan  tanaman  pimping  sebagai  bahan  alternatif  pembuatan  pelampung  pada  alat  tangkap pancing.
Beberapa  penelitian  terkait  bahan  dasar  alami  yang  dapat  dijadikan  bahan  alat  tangkap  ikan ( fishing  gear  material) seperti,  serbuk  gergaji  dan  serabut  kelapa  yang  dapat  dijadikan  bahan  dasar isolator coolbox (kotak pendingin) (Kholis et al., 2014; Hekar et al., 2015), ampas tebu sebagai bahan dasar pelampung (Joza et al., 2017), serat alami yang berasal dari rumput teki ( Fimbristylis sp ), rumput linggi (Penicum sp), rumput sianik ( Carex sp ), rumput terap ( Artocarpus elasticus ), serat batang pisang ( Musa balbisiana ),rumput bundung ( Scirpus grossus ), serat pandan mengkuang ( Pandanus artocapus ), ekstrak daun salam ( Syzygium polyanthum ), ekstrak kulit batang jengkol ( Archidendron pauciflorum ), ektrak  daun  jambu  biji  ( Psidium  guajava )  dan  serat  daun  nanas  yang  dapat  dijadikan  bahan  baku pembuatan tali pada alat penangkapan ikan (Nofrizal et al., 2011; Isra et al., 2015; Zuldry et al., 2015; Irsyadi et al., 2015; Zaki et al., 2016; Rachmah et al., 2017; Thahir et al., 2018; Komarudin et al., 2019). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  batang  pimping  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  pelampung pancing dan menganalisis biaya/modal pembuatan pelampung dari bahan dasar batang pimping.

## 2. Bahan dan Metode

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2021. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Fakultas Perikanan Universitas Muara Bungo.

## 2.2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan adalah batang pimping, cat warna, kuas kecil, alat ukur (jangka sorong dan penggaris), pisau/karter, miksroskop, aquarium, alat tulis dan kamera

## 2.3. Jenis dan Teknik Pengambilan Data
Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen, metode eksperimen adalah suatu metode penelitian atau pengamatan suatu proses dalam melakukan  percobaan. Penelitian ini merancang dan membuat model pelampung alat tangkap pancing dengan menggunakan bahan dasar batang pimping ( Themoda gigantea ). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil langsung batang pimping di sekitar kampus sesuai kebutuhan, kemudian sampel di proses menjadi seperti pelampung dengan beberapa model/bentuk. Pelampung uji coba berbahan batang pimping dibuat sebanyak 3 model dengan 9 sampel dan satu kontrol yaitu: model pelampung peluru tinggi (PPT), pelampung tinggi (PT) dan  pelampung  peluru  pendek  (PPP)  serta  pelampung  kontrol  (C).  Masing-masing  model  memiliki  3 sampel sehingga total sampel sebanyak 9 sampel.
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan langsung di laboratorium, adapun data primer yang akan diambil pada penelitian yaitu: pertama menghitung nilai volume, yang merupakan nilai dari suatu ruang atau model pelampung sesuai bentuk yang di buat. Nilai volume erat kaitan dengan nilai daya    apung  pada  pelampung,  sehingga  perlu  kehati-hatian  dalam  menghitung  nilai  volume.  Kedua mengukur nilai dry weight (berat kering), yang merupakan suatu benda yang ditimbang dalam keadaan kering  (tidak  basah/lembab),  dan  pada  alat  tangkap  ikan  seperti  jaring,  tali  dan  pelampung.  Ketiga mengukur nilai wet weight , yang merupakan berat basah pada suatu  benda. Teknik pengukuran wet weight yaitu sampel pelampung yang sudah disiapkan di rendam selama ± satu jam, kemudian diangkat dan didiamkan pada ruangan terbuka sampai air yang menetes habis. Keempat mengukur nilai water absorption , yang merupakan suatu jumlah daya serap air atau kadar air pada alat tangkap ikan seperti tali  dan  pelampung.  Terakhir  mengukur  nilai  kerapatan,  yang  merupakan  perbandingan  antara  nilai massa dan volume pada suatu benda, kerapatan juga disebut dengan massa jenis. Selain itu sumber data biaya didapatkan dari biaya-biaya pembuatan pelampung dan data performa didapatkan dari hasil pengamatan  visual  terhadap  pelampung  dalam  air,  baik  di  laboratorium  dan  di  lapangan,  kemudian barulah dilakukan analisis.

## 2.4. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai tujuan penelitian. 1. Analisis Dimensi
Dimensi  merupakan    suatu  benda  yang  memiliki  ukuran  bisa  berupa  panjang,  lebar,  tinggi,  analisis dimensi  dilakukan  dengan  cara  mengukur  bagian-bagian  dari  bentuk  pelampung  yang  digunakan, kemudian dianalisis secara deskriptif.
a b c d
Gambar 1.Teknik Pengukuran Dimensi: a. PPT; b. PT; c. PPP; d. C.

## 2. Analisis Nilai Volume Pelampung
Nilai volume merupakan nilai ruang dari suatu bentuk atau model pelampung sesuai bentuk yang dibuat. Pelampung akan dibuat lonjong (tabung) maka rumus yang digunakan yaitu (Mochtar, 1990):
…………………………………………………………………………………………………… .... (1) Keterangan V   = Volume π = 22/7 atau 3,14 r   = Jari-jari lingkaran t   = Tinggi
T D L Ket   :   Dl : Diameter luar T   : Tinggi V = πr 2 t
Jika pelampung di buat berbentuk kerucut maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai kerucut yaitu:
………………………………………………………………………………………………… (2)
3. Analisis Dry Weight, Wet Weight, dan Water Obsorption Dry Weigth adalah berat kering, yang dimaksud disini adalah untuk alat penangkapan ikan seperti tali, pelampung  dan  jaring.Sedangkan Wet  Weight dalah  berat  basah  dari  tali,  pelampung  dan  jaring tersebut.Dan Water Absorption adalah daya serap bahan alat penangkapan tersebut terhadap air.
Untuk  menentukan Dry  Weigth dengan  menimbang  bahan  pelampung  dalam  keadaan  kering.
Sedangkan  untuk  menentukan wet  weight dengan  cara  merendam  pelampung  selama  12  jam, kemudian dibiarkan di udara terbuka sampai  air menetes habis. Wet Weigth di nyatakan dalam (  ), dengan rumus (Kholis et al., 2014; Joza et al., 2017):
................................................................................................  (3)
Water absorption (air yang terserap) oleh pelampung dapat dicari dengan menggunakan rumus:
.......................................................................... (4)
Ketiga  informasi  diatas  sangat  di  perlukan  sebagai  informasi  dasar  dalam  pemilihan  bahan  alat penangkapan ikan.

## 4.  Analisis Nilai Kerapatan
Kerapatan (ρ) adalah massa persatuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu, dan dinyatakan dalam sistem cgs dalam gram per sentimeter kubik (g/cm³ = g/ml) dan dalam satuan SI kilogram per meter  kubik  (kg/m³).  Untuk  menentukan  nilai  kerapatan  pelampung  pabrik  dan  pelampung  buatan  di komversikan sentimeter kubik dan diaflikasikan dengan rumus (Mochtar, 1990; Joza et al., 2017). Nilai Kerapatan dapat dihitung menggunakan rumus:
P = M/V ………………………………………………………………………………………………… .. (5) Keterangan P = Kerapatan objek M = Massa V = Volume 5.  Analisis Daya apung Daya apung dianalisis menurut Fridman (1989):
B =  V (  w – c)     ................................................................................................................................... (6) Dimana :
B     = Daya apung ( gaya hidrostatis)
 w  = Berat jenis air (untuk air tawar 1000 kgf/m 3 ) c     = Berat jenis benda V    = Volume benda
V= 1 3 x   π r 2 x t

## 5. Analisis Performa Pelampung
Analisis ini dilakukan untuk melihat tampilan atau bentuk pelampung pada saat dioperasikan pada alat tangkap  pancing.  Uji  peforma  pelampung  ada  dua,  di  laboratorium  dan  di  lapangan  (danau).  Dalam melakukan uji peforma pelampung di dalam air ada tiga kriteria yaitu:
1) langsung melambung, memantul
2) tenggelam setengah, kemudian mengapung
3) tenggelam seluruh, kemudian mengapung.
uji performa ini hanya dilihat dari tampilan pelampung ketika menyentuh permukaan air (Kholis, 2019)
6.    Analisis Biaya
Analisis ini dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui modal pembuatan pelampung dan perkiraan harga jual pelampung serta keuntungannya. Modal merupakan seluruh bahan dan alat yang digunakan pada pembuatan pelampung, harga jual merupakan prakiraan harga yang ditentukan sesuai modal dan jumlah pelampung yang dibuat, sedangkan keuntungan yaitu prakiraan harga yang ditentukan sesuai persentase modal dan harga jual yang akan diinginkan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Serat Batang Pimping (Themoda gigantea)
Pengambilan serat batang ada dua cara yaitu dengan cara membujur dan cara melintang. Serat tersebut dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400x, lensa okuler  berskala 10x dan lensa objektif berskala  40x.  Tujuan  pengambilan  struktur  batang  yaitu  sebagai  syarat  bahwa  sampel  yang  diambil merupakan  bagian  batang  dari  tumbuhan  pimping.  Selain  itu  kegunaanya  untuk  melihat  kerapatan struktur batang pimping yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Hasil pengamatan menunjukan bahwa sampel merupakan bagian batang yang ditandai dengan adanya struktur batang xilem dan floem. Hasil pengamatan  juga  menunjukan  bahwa  kerapatan  batang  pimping  cukup  rapat  yang  terlihat  saat pengambilan sampel secara melintang. Sedangkan saat pengambilan secara membujur kerapatannya menyatu.
Menurut Kurniawati et al, (2015) bahwa jaringan pembuluh pada tumbuhan terdiri dari xilem dan floem, jaringan ini terletak pada bagian tengah daging batang pada suatu tumbuhan. Xilem dan floem juga memiliki fungsi yang berbeda dan spesifik. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan. Lebih jelas untuk serat batang pimping dapat dilihat pada (Gambar 2).
a b
Gambar 2.Struktur Batang Secara: a. Melintang; b. Membujur.
Menurut Zaki et al., (2015) bahwa pada umumnya bahan alat penangkapan ikan terdiri dari serat alami dan serat buatan. Serat buatan terdiri dari serat sintetis yang terbuat dari bahan kimiawi untuk bahan  baku  alat  penangkapan  ikan  seperti  polyamide,  polyethylene,  fibreglass  dan  monofilament. Sedangkan serat alami  salah satunya dari serat  tumbuhan seperti serat dari pelepah  batang pisang,
Xilem pada batang pimping Floem  pada  batang pimping Xilem pada batang pimping Floem pada batang pimping
serat  pandan  mengkuang,  dan  lainnya.  Batang  pimping  termasuk  serat  alami  yang  berasal  dari tumbuhan.

## 3.2.    Dimensi Pelampung
Pelampung  peluru  tinggi  merupakan  sebuah  pelampung  yang  dibentuk  seperti  peluru  ( Gambar  2 ). Dimensi  PPT yang  diukur  adalah  diameter  luar  (DL)  dengan  nilai  rata – rata  sebesar  1,46  cm,  tinggi pelampung  (T)  dengan  nilai  rata-rata  3,36  cm,  tinggi  dalam  (TD)  dengan  nilai  rata-rata  0,74  cm  dan panjang sisi (PS) dengan nilai rata-rata 1,01 cm. Pelampung tinggi merupakan sebuah pelampung yang dibentuk seperti tabung (Gambar 2). Dimensi PT yang diukur hanya dua yaitu diameter luar (DL) dengan rata-rata  1,15  cm  dan  tinggi  pelampung  (T)  dengan  rata-rata  3,83  cm.  Pelampung  peluru  pendek merupakan sebuah pelampung yang dibentuk seperti peluru dan memiliki ukuran yang lebih pendek dari pelampung peluru tinggi (Gambar 2). Dimensi PPP yang diukur adalah diameter luar (DL) dengan nilai rata-rata 1,57 cm, tinggi pelampung (T) dengan rata-rata 2,56 cm, tinggi dalam (TD) dengan rata-rata 0,63 cm dan panjang sisi (PS) dengan rata-rata 0,97 cm. Pelampung kontrol (C) merupakan sebuah pelampung  yang  berbentuk  kerucut,  pelampung  tersebut  terbuat  dari  kayu  dan  dibuat  oleh  pabrik (Gambar  2).  Dimensi  C  yang  diukur  adalah  diameter  luar  (DL)  dengan  rata-rata  1,79  cm,  tinggi pelampung (T) dengan rata-rata 1,68 cm, tinggi dalam (TD) dengan rata-rata 1,68 cm dan panjang sisi (PS) dengan rata-rata 1,68 cm. Hasil pengukuran dimensi dari ke-9 sampel dan 1 pelampung kontrol dapat dilihat pada ( Gambar 3 ).
Gambar 3. Hasil Pengukuran Rata-rata Dimensi Sampel Pelampung dan Kontrol.

## 3.3. Uji Perfoma Pelampung
3.3.1. volume, dry weight, wet weight, water absorption dan kerapatan
Hasil uji performa rata-rata sampel pelampung (volume, dry weight, wet weight, water absorption dan kerapatan) pada setiap model pelampung dapat di lihat pada ( Gambar 4 ).
Gambar  4.  Hasil  Pengukuran  Uji  Performa  Rata-rata  (Volume, Dry  weight,  Wet  weight,  Water absorption dan Kerapatan) pada setiap Model Pelampung.
0 2 4 6 PPT PT PPP C R at a- ra ta U ku ra n dI m en si Model Pelampung DL T TD PS 0 2 4 6 8 10 PPT PT PPP C N ila i R at a- ra ta Model Pelampung
Volume (cm3) Dry weight (g)
Wet weigth (%) Water absorption (%) Kerapatan (g/cm3)
Gambar 4 menunjukkan hasil uji performa nilai rata-rata volume terbesar yaitu model PPT sebesar 8,39 cm 3 diikuti model PPP sebesar 6,03 cm 3 , model PT sebesar 3,98 cm 3 dan kontrol sebesar 2,77 cm 3 . Perbedaan nilai volume dipengaruhi oleh bentuk dan dimensi pada setiap sampel pelampung. Apabila bentuk dan dimensi yang dibuat semakin  besar maka volume akan bertambah. Jumlah volume pada suatu  pelampung  yang  digunakan  juga  akan  menentukan  besar  dan  kecilnya  daya  apung  pada pelampung tersebut. Sehingga semakin tinggi nilai volume pada pelampung maka akan semakin bagus daya apung pelampung tersebut (Dermawati et al., 2019). Nilai rata-rata dry weight terberat yaitu kontrol sebesar 1,8 g, diikuti model PPT dan PT sebesar 1,1 g, terakhir model PPP 0,97 g. Sampel kontrol memiliki nilai dry weight terberat dapat diduga karena bahan pelampung kontrol terbuat dari serat kayu yang padat sehingga memiliki berat kering yang baik. Menurut Simangunsong et al., (2016) sifat fisika kayu yang memiliki kadar air, berat jenis, dan perubahan dimensi kayu berdasarkan arah aksial. Ditambahkan Joza et al ., (2015) bahwa berat kering pelampung merupakan sebuah penimbangan  pelampung dalam keadaan kering (tidak basah/lembab) atau tidak ada pengaruh dari air. Nilai rata-rata wet weight yang memiliki persentase tertinggi yaitu model PT dan PPP sebesar 1,22 % , diikuti model PPT sebesar1,16 % , terakhir kontrol sebesar 1,05%. Perbedaan nilai wet weight yang terbuat dari bahan yang sama diduga karena perbedaan bentuk dan celah-celah yang ada pada sampel pelampung tersebut. Bahan pada serbuk kayu campuran (mahoni, kemiri, jati dan lainya) yang memiliki banyak kandungan airnya maka akan semakin tinggi berat basah yang di hasilkan (Praptoyo, 2010; Nasution, 2016).
Nilai  rata-rata water  absorption yang  memiliki  persentase  tertinggi  yaitu  model  PT  dan  PPP sebesar 1,22 % , diikuti model PPT sebesar 1,16 % , terakhir kontrol sebesar 1,05%. Nilai rata-rata water absorption dan wet weight memiliki persentase yang sama, karena adanya keseimbangan antara berat basah dan daya serap suatu bahan, yang berdampak pada perbedaan volume air yang diserap suatu benda (Vanson et al., 2014; Rauf et al., 2015). Muthmainnah et al., (2016) menambahkan bahwa kadar air  serat  alami  seperti  daun  nanas  dapat  berbeda,  hal  itu  disebabkan  oleh  jenis  tanaman  dan  lokasi penanaman tanaman tersebut. Intensitas matahari, curah hujan maupun kelembaban lingkungan yang berbeda akan berpengaruh terhadap kondisi tanaman, termasuk nilai kadar airnya. Kandungan kadar air pada serat dapat mempengaruhi sifat kemampuan menyerap air dan pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatan  tenggelam  bahan  tersebut  (Zuldry et  al., 2015).  Diperjelas  Syofyan et  al., (2013)  bahwa semakin  tinggi  daya  serap  suatu  serat  maka  cenderung  semakin  cepat  tenggelam  bahan  tersebut. Kebalikannya,  semakin  kecil  persentase  jumlah  kadar  air  maka  suatu  bahan  semakin  lambat  untuk tenggelam. Menurut Muhdi et al., (2013) kadar air pada papan partikel merupakan suatu kemampuan suatu benda dalam menyerap air selama proses perendaman dalam jangka waktu tertentu, sehingga air tersebut sudah mengisi ruang-ruang kosong pada papan partikel. Semakin kecil celah-celah pada kayu makan akan semakin kecil pula kadar airnya dan penyerapan air juga di pengaruhi oleh sifat fisik kayu seperti dimensi dan jenis kayu yang digunakan (Purwanto 2016).
Nilai rata-rata kerapatan  terpadat yaitu kontrol sebesar 0,64 g/cm 3 , diikuti PT sebesar 0,28 g/cm 3 , PPP sebesar 0,15 g/cm 3 dan PPT sebesar 0,14 g/cm 3 . Nilai kerapatan pada setiap model pelampung memiliki perbedaan. Sifat porositas bahan saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh besaran fisis yang lain maupun sifat termalnya, misalnya bahan yang porus akan mempunyai nilai kerapatan yang rendah. Jika  luas  permukaan  yang  lebih  besar,  maka  nilai  kerapatan  semakin  bagus  untuk  benda  tersebut (Pertiwi 2015). Nilai kerapatan dapat dipengaruhi oleh bahan pelampung, pelampung kontrol memiliki nilai  kerapatan  tepadat  karena  terbuat  dari  kayu.  Sedangkan  pelampung  sampel  terbuat  dari  bagian daging pada batang pimping, yang bentuknya hampir sama dengan gabus/sterofoam. Menurut Muhdi et al., (2013)  bahwa  semakin  tinggi  nilai  kerapatan  pada  papan  partkel  maka  akan  semakin  rendah kekuatan  penyerapan  air  pada  papan  partikel  tersebut.  Nilai  kerapatan  juga  merupakan  indikator layaknya pelampung karena semakin tinggi kerapatan maka semakin lama daya tahan apungnya.

## 3.4.    Daya Apung Pelampung
Daya apung merupakan suatu daya atau gaya sebuah pelampung untuk mengapung, biasa juga di sebut dengan kemampuan mengapung sebuah pelampung alat tangkap ikan. Salah satu contoh pertimbangan desain serta perhitungan gaya apung pada suatu alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan dapat dilakukan dengan mengestimasi gaya apung dan gaya tenggelam dari alat yang dibuat, sehingga alat tangkap  atau  alat  bantu  penangkapan  ikan  dapat  bertahan  saat  gaya  apung  dan  gaya  tenggelam maksimum. Gaya apung dan gaya tenggelam dilakukan setelah diperoleh data volume dan data berat setiap material  (Wahju et al., 2009). Hasil penelitian daya apung pelampung berbahan batang pimping dapat di lihat pada ( Gambar 5 ).
Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata daya apung tertinggi yaitu kontrol (C) sebesar 27.780 kgf.m 3 , pelampung kontrol memiliki daya apung tertinggi di duga karena bahan pelampung yang terbuat dari kayu dan memiliki nilai kerapatan yang tinggi sedangkan nilai terendah terdapat pada pelampung model PT sebesar 3.960 kgf.m 3 . Hal ini dapat terjadi karena perbedaan bahan pelampung,  volume dan massa jenis suatu benda, semakin besar volume dan massa jenis suatu benda maka semakin besar juga daya  apung  yang  dihasilkan  pelampung.  Tetapi  besarnya  volume    benda  belum  tentu  memiliki  nilai kerapatan tinggi, hal itu dapat dilihat bahwa bahan buatan pabrik (kontrol) memiliki nilai kerapatan tinggi dibanding bahan buatan dari batang pimping. Nilai kerapatan sangat berpengaruh terhadap lama suatu benda mengapung. Pelampung kontrol memiliki daya apung yang baik dan nilai kerapatan yang padat, dan untuk daya apung pelampung percobaan model PPT memiliki  rata-rata daya apung yang baik dari sampel percobaan lainnya.
Gambar 5. Daya Apung pada setiap Model Pelampung.
Penelitian Joza et al., (2017) menjelaskan bahwa daya apung pelampung buatan dari ampas tebu dicampur  dengan polyurethane dengan  bentuk  dan  volume  yang  sama  belum  memiliki  daya  apung maksimal, karena nilai kerapatannya rendah. Bahan buatan batang pimping sangat cocok digunakan pada alat tangkap yang tidak membutuhkan waktu yang lama saat perendaman alat, seperti pancing karena  tidak  begitu  lama  dalam  merendam  alat  saat  dioperasikan.  Menurut  Sugiri et  al.,( 2016) perhitungan daya apung yaitu terdiri dari luas penampang dan dinding penampang pada sebuah benda. Hal itu disebabkan oleh luas dari penampang yang digunakan, semakin luas penampang maka akan semakin besar  nilai gaya apungnya dan  begitupun sebaliknya semakin kecil penampang  maka akan semakin kecil pula gaya apungnya.

## 3.5. Analisis Performa Pelampung
Hasil uji performa di laboratorium didapatkan bahwa setiap pelampung yang dibuat memiliki performa yang sama yaitu tenggelam setengah kemudian mengapung. Sedangkan uji coba di lapangan memiliki perbedaan seperti sampel 1, 2,3, 4, 9 dan c memiliki performa tenggelam seluruh kemudian mengapung. Sedangkan sampel 3, 6, 7, 8 memiliki performa  tenggelam setengah kemudian mengapung dan sampel 5 memiliki performa terbaik yaitu langsung melambung serta memantul. Hal ini di duga karena faktor
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 PPT PT PPP C D ay a Ap un g (K gf .m 3 ) Model Pelampung
Setnayanti et al. , (2022)                                                                                                               E-ISSN 2715-7113 Aurelia Journal, Vol. 4 (1): 51 – 61
lingkungan atau lainnya saat dilakukan uji coba. Menurut Madiah et al., (2016) memodifikasi suatu alat tangkap adalah merubah tampilan pada alat tangkap bertujuan untuk agar alat tangkap tersebut terlihat lebih menarik dan peforma lebih baik pada saat pengoperasian sehingga mendapat hasil tangkapan ikan yang optimal. Performa pelampung buatan dari batang pimping mampu mengalahkan pelampung buatan pabrik  (kontrol),  pelampung  buatan  dari  batang  pimping  performanya  stabil,  sedangkan  pelampung buatan pabrik (kontrol) cenderung tidak stabil. Lebih jelas performa pelampung berbahan batang pimping dapat di lihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil Uji Peforma Pelampung di Laboratorium dan Lapangan.
Nama sampel kriteria pelampung uji laboratorium kriteria  pelampung uji lapangan Pelampung peluru tinggi (PPT) Sampel 1 2 3 Sampel 2 2 3 Sampel 3 2 2 Pelampung tabung (PT) Sampel 4 2 3 Sampel 5 2 1 Sampel 6 2 2 Pelampung peluru pendek (PPP) Sampel 7 2 2 Sampel 8 2 2 Sampel 9 2 3 Pelampung kontrol(PC) Sampel c 2 3
Keterangan:  1)  langsung  melambung  serta  memantul,  2)  tenggelam  setengah  kemudian  mengapung  dan  3)  tenggelam seluruh kemudian mengapung

## 3.6. Analisis Biaya
Analisis  biaya  digunakan  untuk  melihat  kelayakan  pelampung  batang  pimping  dari  aspek  finansial. Analisis  ini  hanya  menggunakan  data  modal  dan  kemudian  diprakirakan  harga  jual  serta  persentase untungnya.  Total  modal  pembuatan  pelampung  yaitu  Rp.144.000  ,-.  Modal  tersebut  dapat  membuat pelampung  sebanyak  100  unit.  Jika  dijual  dengan  harga  Rp.1.440,-  (per  unit)  maka  dapat  dikatakan sudah balik modal dan jika harga jual pelampung (per unit) 3000 maka akan mendapat untung sebesar Rp.1.560,- dan untuk persentase untung yaitu sebesar 108%. Harga jual dengan keuntungan 108% tentu sangat menjanjikan, dan harga pelampung buatan dari batang pimping masih tergolong sangat murah dibanding dengan harga pelampung buatan pabrik di pasaran. Pelampung berbahan batang pimping masih perlu bahan campuran untuk memperbaikki kualitasnya. Kualitas yang baik diharapkan mampu menyaingi buatan pabrik.
Menurut Sunarto (2002) biaya adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Ada juga jenis biaya lainya seperti biaya produksi seperti biaya yang digunakan untuk mengolah bahan hingga menjadi produk siap di jual atau dipasarkan (Mulyadi, 2005). Keuntungan dan biaya adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan (modal) (Rahardi et al., 2003). Penerimaan adalah hasil penjualan  dari  sebuah  usaha  pada  home  industri  dengan  mendapatkan  pemasukan  setiap  bulannya (Mafut, 2017).
Setnayanti et al. , (2022)                                                                                                               E-ISSN 2715-7113 Aurelia Journal, Vol. 4 (1): 51 – 61

## 4. Kesimpulan
Penelitian dapat disimpulkan bahwa batang  pimping ( Themoda gigantea )  dapat dijadikan pelampung pada alat tangkap pancing dengan rata-rata daya apung terbaik 8.390 kgf.m 3 , dry weight 1,1 g, wet weight dan water absorption 1,22 % serta kerapatan 0,28 g/cm 3 . Pelampung berbahan batang pimping juga mudah dibuat dan biaya murah.

## Daftar Pustaka
Dermawati,  D.,  Palo,  M.,  &  Najamuddin,  N.  (2019).  Analisis  Konstruksi  Dan  Hasil  Tangkapan  Jaring Insang  Permukaan  Di  Perairan  Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jurnal  IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, 6(11).
E-Monocot.,  (2015)  Pimping  atau  Rumput  Riang-Riang  (Themeda  Gigantea)  di  Wayback  Machine, (Https:s//Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pimping).
Hekar, M. F., Syofyan, I., Hamid, H. (2015). Comparative Research On Resistance Temperature Va- riation  Of  Composition  Sawdust  and  Coconut  Coir  As  Isolator  Raw  Material  In  Making  Boxes Cooling Fish (Cool Box) ( Doctoral Dissertation, Riau University ). 10 hal. Irsyadi, T., Isnaniah, I., Syofyan, I. (2015). Study On Strength Broke And Elongation Yarn Polyamide (Pa) With The Addition Of Skin Stem Extract Salam (Syzygium Polyanthum), Extract Leather Trunk Jengkol  (Archidendron  Pauciflorum)  And  Extract  Leather  Trunk  Guava  (Psidium  Guajava) ( Doctoral Dissertation, Riau University ).
Joza, A. R., Syofyan, I., Isnaniah, I, (2017), serat alami yang berasal dari rumput teki (Fimbristylis sp), rumput linggi (Penicum sp), rumput sianik (Carex sp). ( Doctoral Dissertation, Riau University ),13 hal.
Joza, A. R., Syofyan, I., Isnaniah, I. (2015). Utilization Of Waste Cane (Saccharum Officinarum) As Mixed Polyurethane Material In Making Buoy (Doctoral Dissertation, Riau University).
Kholis, M. N., Syofyan, I., Isnaniah, I. (2014). Study Use Powder AS Raw Materials Manufacturing Saws Insulator Cooling Box Fish (Coolbox) Used Traditional  Fishermen  (Doctoral Disserta-tion,  Riau University).
Kholis,  M.N  (2019).  Modul  Praktikum  Bahan  Alat  Penangkapan.  Fakultas  Perikanan,  Program  Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Universitas Muara Bungo. 55 hal ( tidak diterbitkan ). Kurniawati,  F.,  Zaenab,  S.,  &  Wahyuni,  S.  (2015).  Analisis  perbandingan  bentuk  jaringan  pembuluh trakea pada preparat maserasi berbagai genus piper sebagai sumber belajar biologi. JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 1(2).
Mafut, M. (2017). Analisis Keuntungan Usaha Produksi Ikan Asap Pada Home Industry Khusnul Jaya Berkahdi Kota Samarinda. EJournal Administrasi Bisnis, 5(1), 230-241.
Mardiah,  R.  S.,  Puspito,  G.,  &  Mustaruddin,  M.  (2016).  Koreksi  Kekenduran  Trammel  Net.  Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 7(1), 1-10.
Muhamainnah & Iskandar, B. H. (2016). Perpaduan Serat Daun Nanas (Ananas Comosus) Dan Kitosan Sebagai Material Alat Penang-kapan Ikan Ramah Lingkungan  (Combination of Pineapple  Leaf Fiber and Chitosan for Eco-friendly Fishing Gear Materials). Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 7(2), 149-159.
Mulyadi, (2005). Akuntansi Biaya, Aditya Media, Yogyakarta Nasution, J. (2016). Kandungan karbohidrat dan protein jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) pada media tanam serbuk kayu kemiri (Aleurites moluccana) dan serbuk kayu campuran. EKSAKTA: Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran MIPA, 1(1).
Nofrizal, N., Ahmad, M., Syofyan, I. (2013). Pemanfaatan Serat Alami Untuk Bahan (fishing gear material) Alat Penangkapan Ramah Lingkungan.
Nofrizal,  N.,  Ahmad,  M.,  Syofyan,  I.,  Habibie,  I.  (2011).  Kajian  Awal  Pemanfaatan  Rumput  Teki (Fimbristylis Sp), Linggi (Penicum Sp) dan Sianik (Carex Sp) Sebagai Serat Alami Untuk Bahan Alat Penangkapan Ikan. Jurnal Natur Indonesia, 14(1), 100-106.
Pertiwi,  K.P.,  Leny.  A.  Yusro.  K.  dan  Prajitno.  G,  (2015).  Uji  Densitas  Dan  Porositas  Pada  Bantuan Dengan Menggunakan Neraca O Houss Dan Neraca Pegas.
Praptoyo, H. (2010). Sifat anatomi dan sifat fisika kayu mindi (Melia azedarach Linn) dari hutan rakyat di Yogyakarta. Jurnal Ilmu Kehutanan, 4(1), 21-27.
Purwanto, D., Riset, B., & Banjabaru, S. I. (2016). Sifat fisis dan mekanis papan partikel dari limbah campuran serutan rotan dan sebuk kayu. Jurnal Riset Industri, 10(3), 125-133.
Rachmah,  F.Y.,  Nofrizal,  N.,  &  Syofyan,  I.  (2017).  Study  On  Fiber  Of  The  Mengkuang  Pandanus (Pandanus Artocapus) Leaves For Natural Fishing Gear Material (Student Online Journal, Riau University).
Rahardi , F dan Hartanto, Rudi. (2003). Agribisnis Peternakan., Penebar Swadaya, Jakarta Rauf,  R.,  &  Sarbini,  D.  (2015).  Daya  serap  air  sebagai  acuan  untuk  menentukan  volume  air  dalam pembuatan adonan roti dari campuran tepung terigu dan tepung singkong. Agritech, 35(3), 324- 330.
Risnasari,  I.  (2013).  Studi  pembuatan  papan  partikel  dari  limbah  pemanenan  kayu  Akasia  (Acacia mangium L.). Bionatura, 15(1).
Simangunsong, A. S., Hapid, A., & Muthmainnah, M. (2016). VARIASI SIFAT FISIKA KAYU KEMIRI (Aleurites moluccana) Berdasarkan Arah Aksial. Jurnal Warta Rimba , 4 (1).
Sugiri, P. L. (2017). Analisis Gaya Apung (Buoyancy) pada Sistem Perpipaan Gas di Area Flowline dan Trunkline. Jurnal Geomine, 4(3).
Sunarto, 2004 Akuntansi Biaya, Amus Yogya dan Ust Press, Yogyakarta.
Syofyan.I, Nofrizal, Isnaniah. (2013). Penuntun Praktikum. Bahan Alat Penangkapan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 76 hal. (Tidak diterbitkan).
Thahir,  M.  A.  (2018).  Pengujian  Kemuluran  Putus  Serat  Alami  Daun  Pandan,  Daun  Nenas,  Pohon Pisang, Rumput Bundung, Rumput Teki, Linggi Dan Sianik. Jurnal Perikanan Terpadu, 1(1). Vanson, J., Isnaniah, I., & Syofyan, I. (2015). Studies of Water Hyacinth (Eichhornia Crassipes) as the Base of Fishing Gear Material (Doctoral dissertation, Riau University).
Wahyu, R. I., Iskandar, B. H., & Wahyudin, E. N. (2009). Pertimbangan Desain dan Estimasi Gaya Apung dan Gaya Tenggelam pada Rumpon di Perairan Pandeglang, Provinsi Banten. Buletin PSP, 18(2). Zaki, H. S., Syofyan, I., Bustari, B. (2016). The Study Of Using Fiber Stem Of Kepok Banana (Musa Balbisiana) As Fishing Gear Material (Student Online Journal , Riau University). 1-13 hal.
Zuldry, A., Syofyan, I.,  Nofrizal, N (2015) Study On Bundung Grass (Scirpus Grossus L.) As The Natural Fibre For Fishing Gear Material With The Sinking Speed And Absorption Test. Student Online Journal, Riau University.1-13 Hal.